:67 



intorkning till gelatinering samt gelatinans lös- 

 ning i vatten, lemnat en hinterhalt af kiseljord, 

 hvilken afdragits från den förut glödgade och 

 vägda talkjordens vigt. 



Då det egentligen är vid smältprocesserne 

 för silfver- och blytiJlverkningeii vid Sala, jag 

 haft tillfälle observera och praktiskt tillämpa de 

 resultat, som af undersökningarne kunnat dra- 

 gas, har jag hufvudsakligen sysselsatt mig med 

 de slagger, som bildas vid dessa processer. För 

 vetenskapen torde det vara likgiltigt vid hvil- 

 ken process slaggen blifvit bildad. I afseende 

 på den praktiska användningens omfång är det 

 otvifvelagtigt, att hvad ett smältverks processer 

 visa, äger fast i mer och mindre grad tillämp- 

 ning på de öfriga. 



Slagger, bildade vid Sala Silfver- och 

 Blyprocesser. 



De egentliga smältprocesserne vid Sala äro 

 tvänne, den så kallade Föi-blyningssmältningen 

 och Råsmältningen. De äro bestämdt åtskiljde, 

 och hiiiva de vid hvardera bildade slagger va- 

 rit föremål för undersökningarne. 



"i. Slagger md Förblynmgssinältiiingen. 



En kort öfversigt af processens beskaffen- 

 het torde böra föregå, för att rigtigt bedöma de 

 följande resultaten. Vid förblyningssmältningen 

 tillgodogöras stufFgods, eller malm som utan 

 föregående concentration är smältvärd, sliger 

 från vaskverken, samt rostad skärsten. Educter- 

 ne häraf äro SilfVerhaltlgt Bly, eller så kalladt 

 Verkbly, Skärsten och Slagg. Sligerne och StufF- 

 godset bestå till omkring en fjerdedel, af ren 



